522 Heinrich Zangger. 



Wenu Gelatinröhren, von ganz gleicher Gelatine und gleicher 

 Konzentration, bis zum Einfüllen in die Diffusionsröhren als eine 

 Masse, also absolut gleich behandelt wurden und erst während 

 des Erstarrens entweder in Eiswasser oder zum Teil in Watte ge- 

 wickelt, bei Zimmertemperatur (20*') erstarren, dann zeigen die gleichen 

 Substanzen grosse Differenzen im Diffusionsweg und zwar: 



Colloidale Substanzen (speziell Farben, die bis jetzt allein unter- 

 sucht wurden) zeigen eher eine Beschleunigung in den schnell ge- 

 kühlten Zylindern, die Kristalloide eine Verlangsamung und zwar tritt 

 in Gelatinezylindern von 10 cm Länge eine Niederschlagsbildung von 

 Ag Cl aus Ag N Og und Na Cl mindestens einige Stunden später ein, 

 aber an gleicher Stelle. Also hat der differente Strukturzustand 

 der Gelatine auf beide Kristalloide einen analogen Einfluss. 



Gegen Zusätze sind nun solche different behandelten abgekühlten 

 festen Colloide eigenartig empfindlich : Es scheint aus allem das Gesetz 

 sich abzuleiten, dass die Strukturdifferenzen durch ungleich schnelles 

 Erstarren um so deutlicher werden, je reiner die Gelatine, denn alle 

 Zusätze, die wir versuchten, um den zeitlichen Verlauf der Diffusion 

 durch Zusatz von Indikatoren verfolgen zu können, haben schon keine 

 sehr deutlichen Differenzen mehr gegeben. Andere Zusätze, die wir ver- 

 suchten, organische, speziell aromatische Körper, Phenol, Resorcin etc. 

 haben noch ausgeprägtere Wirkung. 



Mittel zum Nachweis auf spektroskopischem Weg oder durch 

 Untersuchung der Brechungen standen nicht zur Verfügung, so be- 

 schränkten wir uns auf den Nachweis mit Niederschlägen und Farben. 



Verschiedene Spannungszustände im Colloide als Ursache diffe- 

 renter Durchlässigkeit zu untersuchen, haben wir uns im Institut 

 schon längere Zeit zur Aufgabe gestellt. Denn schon der Umstand, 

 dass die organogenetisch wichtigen Colloide in festem Zustand durch 

 Druck, Zug, das Licht polarisieren, also optisch aktiv werden, beweist 

 eine bestimmte Strukturveränderung, die auch für Durchtritt von 

 Einfluss sein kann und unter Umständen sein muss. 



Beobachtungen : Bestimmte Salze, wie Silbernitrat, die man gegen 

 NaCl diffundieren Hess in freien und lokal gepressten Gelatinezylindern 

 zeigten eine auffällige Verlangsamung ihres Weges (Stoffel). 



Es ist weiter noch ein Befund von Stoffel hervorzuheben, dass 

 nämlich die sogenannten Liesegangschen Schichtungen nicht auftreten 

 in schnell gekühlten Gelatinen, während sie in derselben Gelatine bei 

 langsamer Erstarrung sofort eintreten. 



Es ist also hier eine weitere experimentell fixierte Bedingung, 

 eine auf verschiedene Weise erreichbare Eigenart der Gelatine zu 

 schaffen, die nichts weiteres sein kann, als die Folge einer im System 



